-18- 



Mineralogie. 



fläche. Die Zusammensetzung der neuen Verbindung 2 Ca . A1 2 3 . Si 2 

 weicht erheblich von derjenigen des Minerals Gehlenit ab, während die 

 optischen Eigenschaften der beiden übereinstimmen. Beim Schmelzen von 

 Mischungen der Zusammensetzung des letzteren (3CaO . A1 2 3 . 2 Si0 2 ) 

 wurden nur inhomogene Produkte erzielt. 



Feste Lösungen spielen im ganzen System eine untergeordnete Rolle, 

 soweit durch optische Beobachtung darüber entschieden werden konnte. 



Bei normaler Erstarrung, so daß stets Gleichgewicht zwischen Schmelze 

 und Bodenkörper herrscht, müssen verschiedene Fälle von Resorption 

 schon ausgeschiedener Verbindungen auftreten. So scheidet 

 sich aus einer Mischung innerhalb des von den Punkten für CaO, 

 3CaO.Al 2 3 und 17 gebildeten Dreiecks zuerst Kalk aus, der an der 

 Grenzkurve D — 17 entlaug wieder aufgezehrt wird. [Ähnliche Fälle von 

 Resorption wurden in den für Salzgesteine gültigen Diagrammen 

 schon wiederholt auseinandergesetzt. Ref.] 



Die optischen Bestimmungen, die hauptsächlich an Pulverpräparaten 

 ausgeführt wurden, sind schon im wesentlichen in den früheren einschlägigen 

 Abhandlungen mitgeteilt worden. Zu ergänzen ist das Folgende: 



3Ca0.2Si0 2 (vor dem Schmelzen in ein Gemisch von Ortho- und 

 Metasilikat übergehend). Unregelmäßige, abgerundete Körner ohne Kristall- 

 umriß und ohne deutliche Spaltbarkeit. Doppelbrechung schwach, y — a 

 kaum 0,01. y = ca. 1,650, a = ca. 1,642. Optischer Achsenwinkel ziemlich 

 groß; optisch positiv. Kristallsystem wahrscheinlich rhombisch. Die Verf. 

 vermuten die Identität von 3 CaO . 2Si0 2 mit dem tetragonalen Akermanit 

 (nach Vogt 4Ca0.3Si0 2 ), dessen Brechungsiudizes ungefähr y = 1,640, 

 a = 1,635. Der Unterschied sollte durch Gegenwart von Magnesia im 

 Akermanit verursacht sein. Die richtige Formel für Akermanit wäre dann 

 3Ca0.2Si0 2 . 



/$ / -Ca 2 Si0 4 . Körner ohne Spaltbarkeit. Mittlerer Brechungsindex 1,715, 

 sehr schwach doppelbrechend. Der optische Achsenwinkel scheint klein 

 oder gleich zu sein; optischer Charakter positiv. (Unterschied gegen 

 das sonst sehr ähnliche Tricalciumsilikat.) 



Tricalciumsilikat 3 Ca . Si 2 . Kleine Körner ohne Spaltbarkeit. 

 Mittlerer Brechungsindex 1,715. Doppelbrechung sehr schwach, nicht über 

 0,005. Der optische Achsenwinkel klein oder gleich Null; optisch negativ. 

 An einigen Präparaten fast senkrecht zur optischen Achse wurde eine feine 

 Zwillingslamellierung mit kleiner Auslöschungsschiefe beobachtet. Kristall- 

 system daher möglicherweise monoklin. 



Künstlicher A n o r t h i t CaO . Al 2 3 . 2 Si 2 . Gut kristallisierend 

 in Leisten nach der Kante P : M oder tafelig nach M. Optisch mit dem 

 natürlichen Mineral übereinstimmend. 



2 CaO . A1 2 3 . Si0 2 . Gut ausgebildete Körner mit deutlicher Spalt- 

 barkeit nach (001). Muscheliger Bruch, H. = 6, spez. Gew. = 3,038. 

 (o Na = 1,667 + 0,002; « Na = 1,658 + 0,002. Doppelbrechung schwach, 

 optisch einachsig negativ. Schnitte nach der Basis andeutungsweise recht- 

 winkelig, Kristallsystem daher wahrscheinlich tetragonal. Diese Verbindung 



